Konrad Greulich. 
ä 
eine überraschende Abweichung zeigte, indem bei ihr ein rapides 
Anwachsen des absoluten Wertes der Suszeptibilität mit dem 
Kupfergehalt stattfand. Als Grund für die Verschiedenheit der 
beiden Kurven wurde die verschiedene Herstellungsweise der 
Legierungen vermutet. Als eine Möglichkeit wurde der durch die 
verschiedene Herstellungsweise bedingte Temperaturunterschied an¬ 
genommen, wobei sich vielleicht auf dem zweiten Wege durch die 
hierbei auftretende niedrigere Temperatur eine besondere Modi¬ 
fikation bildete, die besonders stark diamagnetisch war. Eine 
zweite Erklärung war folgende, dass sich vielleicht auf dem ersten 
Wege, wo das Kupfer zuerst allein geschmolzen wurde, Kupfer¬ 
oxyd bildete, das durch seinen Paramagnetismus den Dia- 
magnetismus der Legierung herabdrückte, während auf dem zweiten 
Wege die Oxydbildung verhindert wurde, da die Kupferkügelchen 
noch ungeschmolzen von dem flüssigen Zink umgeben wurden, 
und daher mit der Luft nicht in Berührung kamen. 
Diese Abhängigkeit der Suszeptibilität von der Herstellungs¬ 
weise festzustellen, war meine Aufgabe. 
Allgemeine Bemerkungen über die Herstellungsweise. 
Es sollte demnach durch genauere Untersuchungen darüber 
Klarheit geschaffen werden, ob für die verschiedene Magnetisier¬ 
barkeit der Grund in der Herstellungsweise lag, ob also der 
Temperaturunterschied oder die Oxydbildung die Magnetisierbarkeit 
der Legierungen beeinflusste. Um hierüber Gewissheit erhalten zu 
können, musste mit der grössten Sauberkeit und Sorgfalt gearbeitet 
werden, besonders um selbst Spuren von Eisen fernzuhalten, das 
schon in sehr geringen Mengen die Magnetisierbarkeit verändert. 
Zur Verwendung kamen nur die reinsten Materialien, nämlich ge¬ 
körntes, elektrolytisches Kupfer und granuliertes Zink von der 
Firma Kahlbaum. Das Schmelzen geschah in einem Rösslerschen 
Schmelzofen. Für die Herstellung der Formen wurde der beste, 
sogenannte säurefreie Halle’sche Sand verwandt, wie er von den 
Gelbgiessern genannt wird. Diese überzeugen sich durch Ueber- 
giessen des Sandes mit Salzsäure von der Güte desselben. Die 
Oberflächen der Sandformen wurden mit aufgeschlemmter Chile¬ 
kleie übergossen, um eine Berührung des flüssigen Metalls mit dem 
Sande möglichst zu verhindern, da auch noch der reinste Sand 
etwas Eisen enthält. Zum Giessen wurden für alle Schmelzarbeiten 
228 
